535 



Magnesia 34,30 



Soda und Litlion .... 0,28 



Kali 0,10 



Wasser 12,81 



98,86 



und könnte sonach durch folgende Formel repräsentirt werden: 

 3CR0 5 SiO :5 ) + 2(R,0 3 . Si0 3 ) + «JMgO . HO). 



Gegenwärtig werden nur an einigen Plätzen Pennsylva- 

 nias Chrom-Eisenerze gewonnen, welche theils in den Chrom- 

 Werken von Philadelphia und Baltimore verarbeitet, theils 

 nach England verschifft werden. Die bekannten Gruben von 

 Bar Hill unweit Baltimore sind, da die Erze sich von keiner 

 besonderen Güte zeigten, seit einigen Jahren ausser Betrieb 

 gekommen. — Der Chromoxyd-Gehalt der Erze, welche im 

 Baltimorer Werke zur Darstellung des doppelt-chromsauren 

 Kali's dienen , ist sehr verschieden , — nie aber beträgt er 

 unter 30 Proz., da sich ärmere Erze verhältnissmässig schlecht 

 verwerthen lassen. Die derben Erze werden mit dem Ham- 

 mer in kleine etwa Faust-dicke Stücke zerschlagen , hierauf 

 unter stehenden an einer Welle laufenden Mühlsteinen noch 

 weiter zerkleinert und endlich in einer nach Art der gewöhn- 

 lichen Mahlmühlen konstruirten Mühle zwischen horizontalen 

 Steinen vollends fein gemahlen. Der Härte des Erzes wegen 

 sind diese Mühlsteine aus Chalcedon-Stücken zusammenge- 

 fügt , die von starken eisernen Ringen zusammengehalten 

 werden. Das sogenannte Sanderz, welches, wie erwähnt, aus 

 den gepochten Schiefern ausgewaschen wird, kommt natür- 

 lich ohne weitere Zerkleinerung zum Feinmahlen. Da von 

 der möglichst feinen Pulverisirung der Erze der grösste Theil 

 des Erfolges der weiteren Operationen abhängt, so muss auf 

 das Mahlen besondere Sorgfalt verwendet av erden. — Ich be- 

 diente mich mit Vortheil eines rotirenden Siebes, welches das 

 Erz-Mehl direkt von der Mühle aufnahm und Siebgröbe aus- 

 schied , die nochmals durchgemahlen wurde. — Das feinge- 

 mahlene Erz wird nun mit dein gleichen Gewichtstheile ge- 

 brannten Kalkes, der durch Besprengen mit Wasser pulve- 

 risirt worden ist, gut gemengt und einem starken Glühen im 

 Flamm Ofen übergeben. Gebrannte Auster-Schaalen sind zweck- 



